Corocoro, en horno de reverbero, en Cartagena, dió, por el 
método descrito en la pág. 200, 9*/a por 100 de cobre. 
19. Plomo en barra , desplatado en Linares. Se ensayaron 
10 gramos en la forma apuntada en la pág. 200. Dió 0,02 
por 100 de cobre ó V s boo5'y aunque la cantidad de cobre de- 
positado no pasó de 2 miligramos, el color era perceptible en 
ambas caras de la plancha de platino sumergida en la diso- 
lución. 
20. Cáscaras de cementación calcinadas. Es muy difícil 
tomar una muestra que represente con exactitud el término 
medio de su riqueza. Tamicé la muestra por un amero del 
número 50, y ensayé la harina, disolviendo 1 gramo en 12 
centímetros cúbicos de agua, otros 12 de ácido nítrico, 4 de 
sulfúrico y 2 de clorohídrico; evaporé á sequedad, etc., y ob- 
tuve 60 por 100 de cobre. En la granza quedan bolones y 
planchuelas de cobre cementado y del hierro empleado para 
la cementación, y bolas blanquecinas de sulfato férrico básico. 
Para ensayarlas debe separarse el hierro con un imán y pe- 
sarle; fundir 10 gramos del resto con 20 de flujo negro y 8 
de bórax, cubriendo la mezcla con sal decrepitada; tomar 
nota del peso del boton de cobre que resulta de esta fundi- 
ción, y analizar, por electrólisis, medio gramo de este régulo. 
Se tomará en cuenta, para calcular el tanto por 100, el peso 
total de la granza, del que se restará el peso de las planchue- 
las de hierro separadas con el imán; el peso del boton de 
cobre resultante de la fundición, y el tanto por 100 de cobre 
puro de este régulo. Con estos datos y el resultado del ensa- 
yo de la harina, puede calcularse el tanto por 100 de la cás- 
cara ensayada. 
Ejemplos de ensayos de minerales de cobre, 
suprimiendo la calcinación. 
Aunque hemos dicho que nos parece preferible calcinar 
préviamente los minerales de composición desconocida, ó que 
contienen azufre y otros cuerpos volátiles, á disolverlos en 
agua regia, vamos á presentar algunos ejemplos de la marcha 
